lli'J 



Wilhelm Eitel: Experimentelle Studien über ■ l i < Bildung des Magnetkies 



l'vrit 



einfachen Vorrichtung. In einem kleinen elektrischen Platindraht-Widerstandsofen wurde ein unglasierter 

 Porzellantiegel aufrecht angebraclit, der eine Beschickung von feingepulverter ausgeglühter Kiesel- 

 säure mit beigemengtem feinen Kohle- und Schwefelpulver enthielt: in dieser Einbettungsmasse lagen 

 in Hohe der heißesten Zone des Ofens die zu exponierenden Pyritstückchen. Das in einem Porzellan- 

 schutzrohre eingeführte Platin -Platin -Rhodium -Thermoelement wurde so angebracht, daß die 

 Lötstelle gerade neben die Pyritkristalle zu liegen kam. Auf die Kieselsäurefüllung wurde zur 

 Abhaltung des atmosphärischen Sauerstoffs zuhöchst eine Schicht gepulverten Schwefels gelegt, so daß 

 beim späteren Versuch die Umwandlung des Schwefelkieses in einer schützenden von Schwefeldampf 

 erfüllten Atmosphäre stattfinden konnte. Zur Verwendung gelangte als Ausgangs-Substanz Pyrit in 

 schonen würfligen reinsten Kristallen, vom Elbaner Vorkommen. 



Bei einem ersten Versuch wurde nach vorsichtigem Anheizen vier Stunden lang auf 660°+10 u 

 erhitzt, um eine recht langsame aber gleichmäßige Umwandlung des Pyrits zu erzielen. Nach Abschluß 

 der Exposition wurde das erhaltene, äußerlich scheinbar bereits ganz in Magnetkies übergegangene 

 tombakbraune. stark magnetische Produkt des Monosultids zunächst von aller Einbettungsmasse durch 

 vorsichtiges Abklopfen und Abstäuben gereinigt und unter dem Green ough 'sehen Binokularmikroskop 

 untersucht. Es zeigt deutlich die zum Teil noch ganz vortrefflich erhaltene Würfelgestalt des Pyrits, 

 nur waren die Kristallflächen merkwürdig aufgebogen, sattelförmig verkrümmt und oft etwas 

 aufgeblättert. Die Pseudomorphosenbildung zeigt sich an dem Verlust der einheitlichen Kristall- 

 struktur, erscheint doch das ganze Gebilde von unzähligen goldglänzenden Magnetkieskristallen 

 erfüllt, deren kristallographische Orientierung zunächst allderings nicht zu erkennen war. In Über- 

 einstimmung mit einer brieflichen Mitteilung des Herrn Geheimrat Mügge, für die ich sehr 

 dankbar bin, daß er an seinen künstlichen Magne'tkiesprodukten stets eine krümelige Beschaffenheit 

 beobachtet habe, waren die meinen sehr zerbrechliche und bröcklige Gebilde, so daß eine Präparation 

 der Massen für die metallmikroskopische Untersuchung einige Schwierigkeiten machte. Es gelang 

 indessen ausgezeichnet, die Bröckchen abzuschleifen, wenn man sie zuerst sehr vorsichtig in Kanada- 

 balsam einkochte, bis dieser beim Erkalten 

 glasharte Beschaffenheit annahm, und nun das 

 Ganze in gewöhnlichen roten Siegellack ein- 

 schmolz, aus dem man bequem geeignete Stücke 

 formen konnte. Die angeschliffenen, alsdann 

 auf Hochglanz polierten Proben des Magnetkies- 

 produkte zeigten die in Fig. 1 und '2 reflek- 

 tiertem Lichte (mit dem Leitz'chen Opa- 

 killuminator betrachtet) aufgenommenen Ge- 

 fügebilder. Fig. 1 zeigt in einer sehr feinen 

 Kristallmasse von Magnetkies eingebettete 

 Pyritrelikte von unregelmäßiger Gestaltung, 

 mit typischen Korrosionserscheinungen. Fig. 2 

 eine vorzügliche vollständige Pseudomorphose von feinblättrigem Magnetkies nach Pyrit, an der man nicht 

 nur die äußerlich erhalten gebliebene Würfelform der ursprünglichen Krystalle erkennen kann, sondern 

 auch die ziemlich unregelmäßige Orientierung des Zerfallprodukte's entnehmen mag. Einige Worte über die 

 eigentliche Präparation derartiger Schliffe mit Magnetkies sind hier vielleicht noch am Platze. Die hoch- 



Relikte von Pyrit in einer Magnet 

 kiesmasse. Typische Polyeder 

 Struktur. Vergr. «( 



Fig. 2. 

 Magnetkies-Ps'etidomorphose 



nach Pyrit, in Würfelform. 

 Versuch 1. Vergr. 4(1. 



